( I«I ) 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur quelques sulfures métalliques. Note de 

 MM. Armand Gautier et L. Hallopeau, présentée par M. Friedel. 



« Dans une précédente Communication ('),nous avons fait connaitrc 

 quelques nouveaux sulfures métalliques obtenus en faisant réagir le sul- 

 fure de carbone au rouge vif sur les métaux, leurs oxydes ou leurs sili- 

 cates. En particulier, nous avons décrit le sulfure de fer Fe 4 S 3 , et le sulfure 

 de manganèse Mn 3 S* qui correspond à l'oxyde salin le plus stable Mn 3 0\ 

 Nous nous proposons de résumer aujourd'hui nos observations relatives à 

 la sulfuration par la même méthode du nickel, du chrome et du plomb. 



» Action du sulfure de carbone sur le nickel. — Le nickel que nous avons 

 employé était presque pur. Il contenait 99,3 de métal, avec une petite 

 quantité de fer et une impureté siliceuse insoluble dans les acides et pro- 

 venant de la sole des fours. 



» '•Après sulfuration au rouge blanc, il est resté dans les nacelles de por- 

 celaine un mélange de deux substances fort différentes, et faciles à séparer : 

 l'une noire, friable et pulvérulente, l'autre ayant subi la fusion, d'aspect 

 métallique, dense et résistante. La première est surtout formée du sulfure 

 connu NiS; la seconde est un sous-sulfure NrS. Ce sulfure se sépare de la 

 masse noire qui l'englobe grâce à sa fusibilité. Après l'avoir soigneusement 

 privé de toute trace de sulfure noir NiS au sein duquel il a fondu, nous l'a- 

 vons analysé en l'attaquant par l'eau régale et dosant le soufre et le nickel. 

 Nous avons ainsi obtenu les chiffres suivants : 



Nickel. 

 Soufre. 



» Le sous-sulfure de nickel NrS est un corps d'aspect métallique, d'un 

 éclat jaunâtre, rappelant le laiton. Il n'est nullement magnétique ( 2 ). Un 

 peu plus dur que la fluorine, il se laisse limer, casser et pulvériser parfaite- 



(') Même Volume, p. 806 (séance du i5 avril 1889). 



( 2 ) Une première opération nous avait donné d'abord un sulfure légèrement magné- 

 tique, mais celui-ci a perdu cette propriété lorsque nous l'avons soumis à une seconde 

 sulfuration. 



G. R., 1889, 1" Semestre. (T. CVIII, N» 21.) I 44 



